SUPPLÉMENT. 537 



éclat vitreux très-vif sur les plans de clivage; elle est d'un vert 

 foncé et très-cassante. Dans le matras, elle décrépite et dégage 

 beaucoup d'eau en blanchissant; au chalumeau, elle s'exfolie un 

 •peu et fond très-difficilement sur les bords en émail grisâtre. 



Beffonite. Les minéralogistes siciliens ont désigné sous ce 

 nom un minéral regardé comme formant une espèce nouvelle. 

 Il se présente en lames excessivement minces et presque mi- 

 croscopiques, offrant la forme de parallélogrammes de 129° 30' et 

 50° 30', ou celle d'hexagones irréguliers dont les angles sont d'en- 

 viron 129°30', 116° a 118° et 113° a 115 8 ; ces angles correspon- 

 dent aux incidences de l'anorthite ou de l'orthose, pa* adjac, 

 ph 1 antér., A 1 a 1 adjac. (voy. pag. 294 et 327); le plan suivant le- 

 quel les lames sont aplaties serait la face g\ Je n'ai aperçu 

 aucun angle rentrant sur la tranche des lames qui est du reste 

 fort étroite. A travers la face g\ on ne voit au microscope po- 

 larisant que des couleurs vagues annonçant deux axes optiques 

 très-écartés. L'extinction maximum de la lumière annonce que 

 le plan des axes est presque exactement parallèle ou perpendicu- 

 laire à la face p, comme dans l'orthose. Chauffés au rouge 

 sur une lame de platine, les cristaux n'éprouvent aucune altéra- 

 tion; au chalumeau, ils fondent difficilement en verre clair. Il 

 est probable, d'après les caractères précédents, que ces cristaux 

 doivent être réunis a l'anorthite ou à l'orthose. Ils tapissent des 

 soufflures dans une lave cellulaire ancienne, pénétrée de cris- 

 taux d'analcime , a l'Etna en Sicile. Peut-être ne sont-ils autre 

 chose que la cyclopite de M. de Waltershausen (voy. pag. 303). 



Bombite; de Bournon. Compacte. Cassure a grains très-fins. 

 Noir bleuâtre. Dur. = 7,5. Dens. =3,21. Au chalumeau, fond 

 avec bouillonnement en verre jaunâtre. Une analyse de Lau- 



gier a donné : Si 50,0 Al 10,5 Fe 25,0 Mg 3,5 Ca 8,5 C 3,0 

 S 0,3 = 100,8. Cette substance, qui paraît être une roche plu- 

 tôt qu'un minéral défini, n'est connue qu'en petites masses res^ 

 semblant a une pierre de louche, et rapportées autrefois par 

 Leschenault des environs de Bombay. 



Bronzite. La belle variété de Leiperville en Pennsylvanie 

 voy. pag. 48), a été analysée sur nia demande par M. Pisani 



qui a trouvé : Si 57,08 Mg 35,39 Fe 5,77 Al 0,28 IÏ 0,90 = 99,62. 

 Cette composition, le nombre et la position des clivages, l'écar- 

 tement des axes optiques, leur orientation et celle de leur bis- 

 sectrice aiguë, conduisent a rapporter la bronzite de Leiperville 

 a l'enstatite décrite pag. 45. On en peut dire autant des bron- 

 zites de Rupferbcrg en Bavière, de Stempel, de l'Ultenthal, de 

 Styrie et du Groenland qui ne diffèrent de la première que par 

 le reflet métalloïde plus ou moins prononcé auquel elles doivent 



